Vereihszeitung. 115 



Zink, Zinn, Rlei, Eisen, Stahl so schön verkupfert, dass er gleich 

 nachher die Stücke vollständig vergolden, versilbern oder auch 

 antik machen konnte. Will man eine starke Lage Kupfer dauernd 

 bewirken, so muss man den Gegenstand länger im Bade lassen. 

 Ein solcher Anflug von Kupfer oder Bronze setzt sowohl in feuch- 

 ten, als auch in trocknen Räumen, selbst unter Glas sehr bald 

 Zinkoxyd ab, wodurch der Gegenstand in freier Luft mit der Zeit 

 graugrün, im abgeschlossou.en Kaume aber zinkgrau mit Kupfer 

 emaillii't erscheint. 



Eine schöne rothe matte Verkupferung, ähnlich der matten 

 Vergoldung oder matten Versilberung, erhält man. wenn das Bad 

 bei Zink und Zinn auf 20 — 250, bei Eisen und Stahl aber auf 40 — 50^ 

 erhalten und das Wasser, welches etwa beim Aufdecken verdampft, 

 ersetzt wird. 



Messing- oder Bronzebad. Zink, Zinn, Blei, Kupfer, Eisen und 

 Stahl zu bronziren oder zu vermessingen. Bei den ersten Versuchen, 

 welche Hossauer im Jahre 1843 anstellte, hatte er die Eeinigung 

 für Zink, Zinn etc. in einem Laugenbade mit galvanischen Batterien 

 vorgenommen, Avie oben beschrieben Avorden ist, um eine vollständig 

 oxydfreie Oberfläche des Metalls zu erhalten. Er stellte darauf auf 

 den Rath von H. Rose mit einer Mischung von Zinkchlorid mit 

 Kupfervitriol, in Wasser gelöst. Versuche an, um eine Ablagerung 

 von Bronze zu erhalten. Nach mehrfachen Proben fand er, dass 

 ein Bad zum Vermessingen oder Bronziren zum praktischen Ge- 

 brauche wie folgt angefertigt werden muss. 



Man löse Zinkchlorid in nur so viel heissem Wasser auf, bis 

 die Flüssigkeit klar ist, ebenso Kupfervitriol in heissem Wasser. 

 Mit einer Cyankaliumlösung von 100 Th. in 1000 Th. Avarmem Wasser 

 fällt man zuerst aus der Kupfervitriollösung Cyankupfer, bis der 

 anfänglich entstandene Niederschlag von Cyankupfer sich vollständig 

 aufgelöst hat und die grasgrüne, über demselben stehende Flüssig- 

 keit völlig klar geworden ist. In diese Auflösung schüttet man 

 nach und nach von der Auflösung des Zinkchlorids unter Umrühren 

 so lange, bis die Flüssigkeit eine weissliche Trübung zeigt. Hierauf 

 giesst man die Mischung in einen emaillirten Kessel, erwärmt die- 

 selbe bis zum Siedepuucte mit 2000 Th. (2 Liter) Wasser, lässt sie 

 abkühlen und filtrirt sie darauf. Mit einem zAveifachen Gewichte 

 Wasser verdünnt, ist sie dann zum Gebrauche fertig. 



Dem gereinigten vorbereiteten Gegenstande wird am Zinkpole ein 

 Messingstreifen (vorher geglüht) befestigt und so bei einer Wärme 

 von etwa 20" vermessingt oder bronzirt. Eine leichte Ablagerung 

 von Messing envies sich auf einem bei Seite gestellten Gegenstande 

 als ungenügend, weil sich feine Zinkoxydflecke als ein grauer Staub 

 gebildet hatten. Es ist deshalb anzurathen, sich nicht allein mit 

 der Messingfarbe zu begnügen, sondern den Gegenstand, welcher 

 bronzirt werden soll, so lange im Bade liegen zu lassen, bis man 

 durch gemachte Proben überzeugt ist, dass eine Ablagerung von 

 Papiei-stärke statt gefunden hat. Eine so starke Ablagerung wider- 

 steht den gemachten Erfahrungen nach der Liift, sie ox)'dirt sich 

 erst nach langer Zeit, wird grünlich, wie das vert antique der ächten 

 Bronze und lässt sich auch gleich nach dem Bronziren künstlich 

 vert antique machen; auch ist es bei der Dichtigkeit der Ablagerung 

 nicht möglich, dass dergleichen Bronze die schönste matte Vergol- 

 dung annimmt. Man kann den Farbenton der Bronze auf Zink 

 und Zinn blank halten, wenn man mit scliAvachen Elementen arbei- 

 tet, dunkler, tombackartig, wenn man stärkere Elektricität anwendet; 



